Pengujian Kuat Rekat Sambungan Kayu Menggunakan Cyanoacrylate Adhesive dengan Pengisi Serbuk Soda Kue, Serbuk Sketsa, Serbuk Kopi dan Serbuk Kayu
ERVANANDA PUTRI JUALIANA 1* , YUDHI ARNANDHA 1 ,

## ANIS RAKHMAWATI 1
1 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia Email: ervanandajuliana@gmail.com

## ABSTRAK
Kayu  yang  dipasarkan  di  pasaran  mempunyai  keterbatasan  dalam  ukuran,  sehingga  dapat dilakukan dengan memanfaatkan metode penyambungan kayu. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui nilai kuat rekat sambungan  kayu menggunakan  cyanoacrylate adhesive dan isian serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk kayu serta mengetahui serbuk yang paling baik sebagai pengisi perekatan untuk meningkatkan kekuatan rekatnya. Pembuatan benda uji  pada  penelitian  ini  berjumlah  20  buah  dengan  5  jenis  varian  yang  masing-masing  variasi dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Pengujian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan, Program  Studi  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Negeri  Yogyakarta. Pengujian ini didasarkan pada standar ASTM D905-03. Hasil perhitungan kuat rekat sambungan kayu mahoni menggunakan variasi beda isian yang tanpa isian, serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk kayu memiliki rata-rata sebesar 4,97 MPa; 2,58 MPa; 0,61 MPa; 2,54 MPa;  dan  6,15  MPa.  Variasi  isian  serbuk  kayu  memiliki  kuat  rekat  tertinggi  dikarenakan  sifat serbuknya yang mampu menyerap cairan dengan baik dari pada serbuk yang lainnya sehingga perekatnya  lebih  menyerap  dengan  merata  serta  karena  jenis  yang  sama  dengan  bidang rekatnya.
Kata kunci: kayu mahoni, kuat rekat, cyanoacrylate adhesive, serbuk pengisi

## ABSTRACT
Wood that is marketed in the market has limitations in size, so it can be done by utilizing the wood splicing method. The purpose of this study was to determine the adhesive strength value of wood joints using cyanoacrylate adhesive glue and baking soda powder filling, sketch powder, coffee powder, and wood powder; not only to determine the best powder for gluing fillers but also to increase the adhesive strength. The manufacture of test objects in this study amounted to 20 pieces with 5 types of variants, each of which was repeated 4 times. Testing was carried out at the Building Materials Laboratory, Civil Engineering and Planning Study Program, Faculty of Engineering, Yogyakarta State University. This test is based on the ASTM D905-03 standard. The results of the calculation of the adhesion strength of mahogany wood joints using different variations  of  fillings  without  fillings,  baking  soda  powder,  sketch  powder,  coffee  powder,  and wood powder have an average of 4.97 MPa, 2.58 MPa, 0.61 MPa, 2.54 MPa, and 6.15 MPa. The wood powder filling variation has the highest adhesive strength due to the nature of the powder which is able to absorb liquid better than other powders so that the adhesive absorbs more evenly and because of the same type as the adhesive field.
Keywords: mahogany wood, adhesive strength, cyanoacrylate adhesive, filler powder

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas dengan berbagai jenis hutannya sehingga disebut negara tropis. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu hasil hutan yang jenisnya sangat banyak adalah kayu. Di  Indonesia  banyak  dijumpai  bahan  konstruksi  yang  berasal  dari  kayu.  Kayu  merupakan sumber kekayaan alam Indonesia yang banyak dimanfaatkan, baik oleh industri kecil maupun industri besar. Dewasa ini hutan tanaman semakin berkembang seperti hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan industri yang ditanami berbagai jenis kayu unggulan setempat ( native species) maupun dari jenis eksotik (exotic species). Adanya perkembangan tersebut, maka  keberagaman  jenis  kayu  sebagai  sumber  bahan  baku  industri  menjadi  lebih  banyak. Alasan  diatas  maka  diperlukan  pemahaman  mengenai  jenis-jenis  kayu  bagi  industri pengolahan kayu maupun pihak-pihak terkait yang menggunakan kayu sebagai bahan baku [10].  Semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  di  Indonesia  berpengaruh  pada  kebutuhan kayu  yang  juga  semakin  meningkat.  Material  kayu  yang  digunakan  baik  untuk  konstruksi maupun non konstruksi diperlukan pemilihan jenis kayu yang baik. Penggunaan kayu ini tidak menciptakan limbah dalam lingkungan karena sifat dari kayu yang dapat terurai. Kayu adalah bahan yang bersifat renewable, dimana ketersediaannya akan tetap ada selama pelestarian sumber dayanya tetap terjaga. Kelebihan kayu adalah lebih murah, mudah didapat dan mudah pengerjaannya serta ringan. Kayu juga memiliki kekurangan antara lain serangan serangga dan mudah terbakar [17].
Kayu  yang  dipasarkan  di  pasaran  mempunyai  keterbatasan  dalam  ukuran,  oleh  karena  itu pemakaian kayu dalam suatu konstruksi memerlukan sambungan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang dibutuhkan [7]. Sambungan kayu untuk keperluan struktural harus memenuhi tingkat kekuatan, kekakuan, dan kestabilan pada komponen penyusunnya (yaitu pada kayu yang disambung dan alat sambungnya). Penggunaan sambungan sangat dibutuhkan dalam dunia konstruksi, hal ini dikarenakan kayu memiliki batasan panjang. Selain itu, sambungan juga  termasuk  faktor  kritis  dalam  desain  struktur  karena  kekuatan  dan  stabilitas  struktur umumnya  ditentukan  oleh  kekuatan  sambungan  [9].  Perlunya  menyambungkan  dua  buah kayu  agar  tetap  bisa  dipergunakan  sebagai  bahan  konstruksi,  dapat  dilakukan  dengan memanfaatkan metode penyambungan kayu ini menggunakan lem. Material yang digunakan adalah  isian  serbuk  soda,  serbuk  sketsa,  serbuk  kopi,  dan  serbuk  kayu  dengan  perekat cyanoacrylate adhesive. Serbuk soda kue [22], serbuk sketsa [11], serbuk kopi [19], maupun serbuk  kayu  [14]  mudah  ditemukan  di  lingkungan  sekitar.  Serbuk  soda  kue  dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan makanan, serbuk sketsa digunakan dalam dunia seni, serbuk kopi biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman kopi dan serbuk kayu  yang  biasanya  hanya  digunakan  sebagai  pengganti  kayu  bakar  atau  hanya  dibiarkan menumpuk hingga membusuk, sebagian juga dibuang ke sungai.
Penelitian  ini  meneliti  besarnya  kuat  rekat  sambungan  kayu  menggunakan cyanoacrylate adhesive dengan pengisi berupa serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk kayu dengan harapan isian tersebut dapat meningkatkan kuat rekat kayu dibandingkan hanya yang direkatkan dengan lem saja tanpa isian serbuk-serbuk tersebut. Dalam penelitian sebelumnya belum  ditemukan  sambungan  kayu  yang  menggunakan cyanoacrylate  adhesive  dengan pengisi serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi dan serbuk kayu. Dalam praktisi yang ada sering digunakan bahan tambah berupa beberapa serbuk tersebut sebagai pengisi perekatan cyanoacrylate  adhesive  untuk  meningkatkan  perekatannya  pada  benda-benda  yang disambungkan.  Tujuan  akhirnya  kayu  yang  dimensinya  kurang  sesuai  tetap  dapat dimanfaatkan  dan  dapat  mengurangi  kebutuhan  akan  kayu,  mengingat  persediaan  kayu  di alam semakin berkurang.
Pengujian Kuat Rekat Sambungan Kayu Menggunakan Cyanoacrylate Adhesive dengan Pengisi Serbuk Soda Kue, Serbuk Sketsa, Serbuk Kopi dan Serbuk Kayu

## 1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui  berapakah  nilai  kuat  rekat  dari  sambungan  kayu  menggunakan  perekat cyanoacrylate adhesive dengan pengisi berupa serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk kayu.
2. Mengetahui  manakah  yang  paling  baik  untuk  sambungan  kayu  menggunakan cyanoacrylate adhesive dengan isian serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk kayu.

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui nilai kuat rekat dari isian serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk  kayu  dengan cyanoacrylate  adhesive  sebagai  perekat  sambungan  kayu dibandingkan dengan yang tanpa serbuk.
2. Mengetahui serbuk yang paling baik untuk pengisi perekatan sambungan kayu di antara isian serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk kayu dengan cyanoacrylate adhesive.

## 1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemanfaatan  serbuk  soda  kue,  serbuk  sketsa,  serbuk  kopi,  dan  serbuk  kayu  menjadi pengisi pada perekatan sambungan kayu.
2. Adanya penelitian ini dapat diketahui kuat rekat kayu terbaik diantara sambungan kayu menggunakan cyanoacrylate adhesive saja atau cyanoacrylate adhesive dengan pengisi serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk kayu.
3. Mampu  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  tentang  sambungan  kayu  pada  bagian kuat rekat bagi mahasiswa Teknik Sipil dan pembaca

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kayu Mahoni
Kayu mahoni adalah salah satu jenis kayu yang tak asing lagi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jenis kayu ini cukup populer dijadikan material furnitur karena masa tanamnya yang cukup singkat dan harga yang tidak terlalu mahal. Kayu mahoni juga memiliki tekstur yang lebih lunak dari kayu lainnya sehingga mudah untuk dibentuk, dan ciri khas tone warnanya yang kemerahan. kayu ini memang memiliki habitat di daerah tropis. Kayu mahoni memang tidak  sekuat  kayu  jati.  Namun,  kualitasnya  tetap  unggul  dan  dianggap  cocok  menjadi pengganti jati sebab harganya lebih ekonomis [18].

## 2.2 Cyanoacrylate Adhesive
Lem adalah alat yang digunakan untuk menyambung antara benda satu dengan benda yang lain secara efektif dan mudah. Lem cyanoacrylate merupakan lem yang terdiri dari komposisi dengan  bahan  campuran  100%  bahan  sintesis.  Lem cyanoacrylate  juga  merupakan  bahan tambahan  lem kayu.  Lem cyanoacrylate baik juga digunakan untuk logam, keramik, karet, plastik, kayu, dan lain sebagainya. Lem cyanoacrylate sedikit berbau, tetapi tidak meracuni sehingga aman dalam penggunaannya. Lem cyanoacrylate berbentuk cair dan bersifat keras. Lem cyanoacrylate  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Kelebihannya  antara  lain  mudah digunakan  dalam  pengerjaan  pada  sambungan  kayu,  memiliki  potensi  efisien  waktu  yang
singkat, tahan terhadap cuaca dan air, harganya relatif terjangkau dibandingkan dengan harga lem kayu lainnya. Sedangkan kekurangan dari lem cyanoacrylate antara lain mudah kering sehingga dalam pengerjaan sambungan harus teliti dalam menepatkan sambungan pada saat pengepresan, bila terkena kulit harus dibersihkan dengan menggunakan air hangat [7].

## 2.3 Kadar Air
Kadar  air  kayu  adalah  banyaknya  air  yang  ada  didalam  sepotong  kayu  dinyatakan  sebagai persentase dari berat kayu kering [21]. Kayu memiliki kandungan air yang sangat bervariasi tergantung pada spesiesnya, apabila air bebas yang terletak di antara sel-sel sudah habis lalu air ikat pada dinding sel masih jenuh maka dinamakan titik jenuh serat. Kayu dengan kadar air tinggi harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu, karena kayu dengan kandungan air  tinggi  dapat  menyebabkan  kerapuhan  karena  sel-sel  kayu  terisi  banyak  air  [8].  Dalam penelitian ini, kadar air kayu diukur menggunakan alat moisture meter.

## 2.4 Kerapatan Kayu
Kerapatan kayu adalah perbandingan lurus antara massa atau berat kayu dengan unit volume kayu.  Macam  kerapatan  terdiri  dari  kerapatan  arah  vertikal  dan  kerapatan  horizontal. Kerapatan kayu  dipengaruhi oleh umur jika dilihat dari arah horizontal. Kayu dengan umur muda  relatif  mempunyai  kerapatan  yang  lebih  rendah.  Sifat-sifat  yang  terdapat  dalam kerapatan adalah higroskopisitas, penyusutan dan pengembangan, sifat mekanis, sifat akustik, kelistrikan dan lainnya [8]. Persamaan 1 yang digunakan menurut SNI 8949:2020 sebagai berikut.
𝜌 = 𝐵 𝑉 …(1)
dengan: 𝜌 = kerapatan kayu [gr/cm³], 𝐵 = berat kayu basah [gr], 𝑉
= volume kayu basah [cm 3 ].

## 2.5 Kuat Rekat
Kuat rekat adalah parameter kapasitas beban yang terjadi dalam suatu ikatan perekatan. Uji kekuatan rekat kayu mengacu pada ASTM D 905-03 dengan ukuran (5,08 x 1,9 x 4,44 cm dan takik 0,63 cm) [2]. Pengujian ini dilaksanakan pada kondisi normal atau kering. Kondisi normal adalah kondisi kayu lapis yang dibiarkan dalam ruang secara konstan atau normal (ruangan dengan temperatur udara 20+2°C dan suhu kelembaban relatif 65+5°C). Nilai kuat rekat kayu lapis merupakan kolaborasi antara nilai kuat rekat dengan persen kerusakan kayu. Persentase kerusakan kayu yang terhat pada bidang tarik akibat uji rekat ditetapkan sebagai faktor koreksi [8].
Perhitungan  kuat  rekat  berdasarkan  ASTM  D905-03  ( Standard  Test  Method  for  Strength Properties  of  Adhesive  Bonds  in  Shear  by  Compression  Loading)  [2]  menggunakan Persamaan 2.
𝑇 = 𝑃 𝑏×ℎ …(2)
dengan:
𝑇 = keteguhan rekat tarik [MPa], 𝑃 = beban maksimum [gr],
𝑏 = lebar permukaan rekat atau bidang geser [mm],
ℎ = panjang permukaan rekat atau bidang geser [mm].
Pengujian Kuat Rekat Sambungan Kayu Menggunakan Cyanoacrylate Adhesive dengan Pengisi Serbuk Soda Kue, Serbuk Sketsa, Serbuk Kopi dan Serbuk Kayu

## 2.6 ANOVA ( Analysis of Variance)
Analysis  of  variance  atau  ANOVA  merupakan  salah  satu  teknik  analisis  multivariate  yang berfungsi  untuk  membedakan  rerata  lebih  dari  dua  kelompok  data  dengan  cara membandingkan variansinya. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang  banyak  melibatkan  pengujian  komparatif  yaitu  menguji  variabel  terikat  dengan  cara membandingkannya  pada  kelompok-kelompok  sampel  independen  yang  diamati. Oneway ANOVA, yaitu analisis ragam satu arah yang merupakan suatu prosedur untuk menguji rata- rata atau pengaruh perlakuan dari beberapa populasi (lebih dari dua) dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, dimana satu faktor tersebut memiliki dua atau lebih level [16].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Diagram Alir Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## 3.2 Metode Penelitian
Benda uji yang digunakan pada pengujian kuat rekat yaitu kayu mahoni yang berjumlah 20 buah  dengan  variasi  beda  bahan  pengisi.  Jumlah  bahan  isiannya  sama  pada  setiap  variasi benda uji yaitu sejumlah 1,5 gr. Setiap varian benda uji dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Varian yang digunakan untuk benda uji adalah sebagai berikut:
1. Variasi tanpa serbuk : O1, O2, O3, O4.
2. Variasi serbuk soda kue  : SK1, SK2, SK3, SK4.
3. Variasi serbuk sketsa
: G1, G2, G3, G4.
4. Variasi serbuk kopi : C1, C2, C3, C4. 5. Variasi serbuk kayu : W1, W2, W3, W4.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Kadar Air
Hasil pengujian kadar air benda uji kayu mahoni dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Hasil pengujian kadar air benda uji
4.2 Kerapatan Kayu Hasil pengujian kerapatan kayu pada benda uji dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil pengujian kerapatan kayu rata-rata

## 4.3 Kuat Rekat
Hasil pengujian dan perhitungan kuat rekat dapat dilihat pada Gambar 4.
13.76 15.33 15.62 15.05 15.50 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 O SK G C W Ka da r Ai r [%] Benda Uji 0.49 0.57 0.54 0.51 0.53 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 O SK G C W Ke ra pa ta n Ra ta -ra ta [g r/cm 3 ] Benda Uji 4.97 2.58 0.61 2.54 6.15 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 O SK G C
W
Kuat Re ka t [M Pa ]
Pengujian Kuat Rekat Sambungan Kayu Menggunakan Cyanoacrylate Adhesive dengan Pengisi Serbuk Soda Kue, Serbuk Sketsa, Serbuk Kopi dan Serbuk Kayu
Hasil  dari  perhitungan  Anova  nilai 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (13,26648)  lebih  besar  dari  pada  nilai 𝐹 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (3,055568)  memberikan  hasil  yang  beda  nyata.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  dapat disimpulkan bahwa penggunaan variasi beda isian berupa tanpa isian, serbuk soda kue, serbuk sketsa, serbuk kopi, dan serbuk kayu pada kuat rekat dalam penelitian ini sangat berpengaruh. Hal tersebut dipengaruhi pula oleh kadar air benda uji, kerapatan kayu, jenis serbuk, tekstur serbuk, dan sifat dari serbuk isiannya.
Suatu zat memiliki sifat kohesi ataupun adhesi. Kohesi adalah kemampuan partikel suatu zat untuk saling tarik-menarik karena jenis partikelnya yang sama. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang beda jenis. Sifat kohesi dan adhesi berlaku pada penelitian ini pada penggunaan serbuk pengisi pada sambungan kayu dengan cyanoacrylate adhesive. Sifat  kohesi  dan  adhesi  berpengaruh  pada  hasil  kekuatan  rekatnya,  kuat  rekat  tertinggi dihasilkan  oleh  serbuk  kayu  yang  sama  jenis  dengan  bidang  rekatnya.  Hal  tersebut membuktikan bahwa kohesi atau jenis partikel yang sama, gaya tarik-menariknya lebih kuat sehingga membuat kekuatan rekatnya lebih tinggi. Penggunaan serbuk lainnya kuat rekatnya lebih rendah dibanding serbuk kayu karena partikelnya tidak sama jenis sehingga gaya tarik- menariknya juga lebih rendah. Sifat kohesi juga dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat.
Penggunaan  serbuk  pengisi  pada  perekatan  suatu  sambungan  dibutuhkan  ketika menginginkan kekuatan rekat yang lebih tinggi. Pemanfaatan serbuk pengisi ini juga untuk menginovasikan pemanfaatan kayu di lingkungan sekitar yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan menjadi bisa dimanfaatkan denga adanya metode sambungan kayu dengan kekuatan rekat yang tinggi. Serbuk yang digunakan sebagai pengisi disarankan untuk yang  memiliki  tekstur  tidak  terlalu  halus  dan  bersifat  tidak  kedap  air.  Hal  tersebut  akan mempengaruhi  serbuk  dan  bidang  rekatnya  dalam  menyerap  cairan  perekat  berupa cyanoacrylate adhesive.

## 5. KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:
1. Kekuatan rekat pada sambungan kayu mahoni dengan variasi beda isian berupa tanpa isian; serbuk soda kue; serbuk sketsa; serbuk kopi; dan serbuk kayu menghasilkan kuat rekat rata-rata sebesar 4,97 MPa; 2,58 MPa; 0,61 MPa; 2,54 MPa; 6,15 MPa.
2. Variasi isian serbuk kayu memiliki kuat rekat tertinggi dikarenakan serbuk kayu memiliki sifat mampu menyerap cairan dari pada serbuk yang lainnya sehingga perekatnya lebih menyerap  dengan  merata.  Perbandingan  jumlah  serbuk  pengisi  dan cyanoacrylate adhesive juga akan mempengaruhi kekuatan rekatnya.

## 5.2 Saran
Setelah dilakukan penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Penelitian yang selanjutnya sebaiknya menggunakan jenis serbuk yang mampu menyerap air dengan baik atau tidak kedap air untuk mendapatkan kuat rekat yang tinggi.
2. Variasi isian serbuk kayu memiliki kuat rekat tertinggi dikarenakan serbuk kayu memiliki sifat mampu menyerap cairan dari pada serbuk yang lainnya sehingga perekatnya lebih menyerap  dengan  merata.  Perbandingan  jumlah  serbuk  pengisi  dan cyanoacrylate adhesive juga akan mempengaruhi kekuatan rekatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arsina, L. K. (2009). Pengaruh Rasio Bambu Petung dan Kayu Sengon terhadap Kapasitas Tekan Kolom Laminasi. Teknologi dan Kejuruan, 32(1), 71-78.
[2]  ASTM  International.  (2021). ASTM  D905-08(2021)  Standard  Test  Method  for  Strength Properties of Adhesive Bonds in Shear by Compression Loading. West Conshohocken, PA: ASTM International.
[3] Badan Standardisasi Nasional. (1991). SNI 03-2445-1991 tentang Spesifikasi ukuran kayu untuk bangunan rumah dan gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
[4] Badan Standardisasi Nasional. (2002). SNI 03-6850-2002 tentang Metode Pengujian Kadar Air, Kayu dan Bahan Berkayu. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
[5] Badan Standardisasi Nasional. (2008). SNI ISO 9427:2008 tentang Panel Kayu Penentuan Kerapatan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
[6] Burhanuddin, V. U. (2016). Sifat Fisik dan Nilai Keteguhan Rekat Kayu Kecapi (Sandoricum Koetjape Merr). Jurnal Hutan Tropis, 4(2), 145-153.
[7] Handayani, S. (2009). Metode Perekatan dengan Lem pada Sambungan Pelebaran Kayu. Jurnal Teknik SIpil & Perencanaan, 11(1), 11-20.
[8] Indraswari, M. (2022). Analisis Sifat Mekanika Tekan Kolom dan Kuat Rekat Kayu Laminasi dari  Limbah  Kayu  Palet  Pinus  dengan  Perkuatan  Kayu  Mahoni.  Skripsi.  Magelang: Program Studi Teknik Sipil Universitas Tidar.
[9] Kamaluddin, M. B. (2020). Prediksi Tipe Kerusakan pada Sambungan Kayu Galam dengan Pasak Kayu Ulin. The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar (pp. 699-704). Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
[10]  Neneng,  P.  N.  (2020).  Klasifikasi  Jenis  Kayu  Menggunakan  Support  Vector  Machine Berdasarkan Ciri Tekstur Local Binary Pattern. CYBERNETICS, 4(2), 93-100.
[11] Nurzaman, I. T. (2018). Rangkaian Listrik Menggunakan Isi Pensil. SNIPS 2018 (pp. 8- 12). -: -.
[12] Pramanto, A. B. (2013). Studi Kuat Tekan, Kuat Geser dan Kuat Lekat Campuran Serbuk Gergaji,  Serbuk  Ketam  dan  Serbuk  Amplasan  Kayu  Jati  dengan  Perekat  Resin  dan Hardener sebagai Bahan Perbaikan Kayu. Matriks Teknik Sipil, 1(1), __-__.
[13]  Prayitno,  T.  W.  (2008). Kualitas Perekatan Kayu Jati dari Hutan Rakyat Akibat Variasi Jenis Perlakuan Panas dan Suhu. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
[14] Pujianto, B. A. (2013). Uji Kuat Lentur Kayu dengan Tambalan Serbuk Gergaji, Serbuk Ketam dan Serbuk Amplasan Kayu. Matriks Teknik Sipil, 1(1), __-__.
[15] Qomariyah, N. S. (2014). Analisis Sikap Konsumen dan Kinerja Atribut Kopi Bubuk Sido Luhur (Studi Kasus di UKM Kopi Bubuk Sido Luhur, Kota Malang). . Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri, 3(1), 53-61.
[16] Riadi, S. R. (2020). Pengaruh Perbedaan Dosis NaOH Pada Pembuatan Sabun dengan Metode Anova Satu Arah dan Penentuan Perbandingan 3 Jenis Minyak sebagai Bahan Utama  dengan  Metode  AHP  pada  Produk  Sabun  Mandi  Ramah  Lingkungan. Jurnal Ilmiah Teknik Industri (Jurnal Kelimuan Teknik dan Manajemen Industri), 8(2), 101- 112.
[17] Sadikin, M. (2013). Efektivitas Sambungan Kayu pada Momen Maksimum dengan Baut Bervariasi pada Balok Sendi Rol (Kajian Eksperimental). Tugas Akhir. Medan: Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.
[18] Sibarani, D. &. (2022). Pengujian Kekuatan Bending Komposit Serat Kayu Mahoni Tanpa Pengaruh Alkali. PiSTON (Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Fakultas Teknik USU), 6(2), 122- 126.
[19] Soemarsono, A. E. (2021). Pelatihan Pembuatan Biobriket Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Campuran Limbah Bonggol Jagung/Ampas Kopi/Serbuk Gergaji Kayu Kelompok
Pengujian Kuat Rekat Sambungan Kayu Menggunakan Cyanoacrylate Adhesive dengan Pengisi Serbuk Soda Kue, Serbuk Sketsa, Serbuk Kopi dan Serbuk Kayu
Masyarakat Petani (GAPOKTAN) KM 12 Balikpapan Utara. Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(1), 1-9.
[20] Suhardi & Hadi, D. (2023). Perbaikan Sifat Perekatan Kayu Sengon dengan Perlakuan Permukaan. Jurnal Wana Tropika, 13(1), 1-8.
[21] Triniko, J. (2022). Analisis Kuat Rekat dan Kuat Tekan Sejajar Serat Laminasi MDF dengan Perkuatan  Kayu  Mahoni.  Skripsi.  Magelang:  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Tenik Universitas Tidar.
[22] Wandini, R. W. (2022). Eksperimen Perubahan Wujud Benda Menggunakan Cuka, Soda Kue dan Susu. Jurnal Penidikan dan Konseling, 4(3), 2028-2031.
[23] Warsono. (2008). Tinjauan Kuat Lentur Balok Laminasi Kombinasi antara Kayu Sengon dan Kayu Jati dengan Perekat Lem Epoxy. Tugas Akhir. Surakarta: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.